SÉANCE DU II DÉCEMBRE I()o5. 979 



Parfois on recueille de l'or filiforme, variété qui a déjà été obtenue par 

 Margottet ('), par Liversidge (-) et que notre confière M. Ditte (^) a pré- 

 parée eu dessous du point de fusion de l'or, en cliauffant ime lame de ce 

 métal avec un mélange de chlorure et de pyrosvdfate de sodium. Lahauteiu- 

 do ces filaiiients varie avec l'épaisseur de la couche d'or condensée sur le 

 tube froid. On rencontre aussi, dans les parties les plus voisines de ce tube 

 froid, de très petits cristaux jaunes brillants et d'apparence cubique. Cet or 

 est accompagné d'une petite quantité de chaux distillée et de graphite. 



Ce mélange, débarrassé d(^ la chaux par un traitement à l'acitie acétique 

 étendu, renferme de l'or tellement divisé que cette poussière reste en 

 suspension dans Feau en lui donnant, par transparence, une coloration 

 verte. 



Enfin, en recueillant la vapeur d'or condensée sur une cloche en verre 

 mince, nous avons obtenu un dépôt d'une belle couleur pourpre formé d'un 

 mélange de chaux et d'or distillé. 



Ces expériences de la distillation de l'or ont été répétées dans un tube de 

 charbon en plaçant le métal dans une nacelle de graphite. De même que 

 dans l'expérience précédente, on voit nettement le métal fondre sous l'ac- 

 tion de l'arc électrique, puis après i mmute 3o secondes entrer en ébul- 

 lition. La vapeur qui s'élève de la nacelle rencontre la partie supérieure du 

 tube qui est fortement chauffée, reste complètement transparente, puis 

 vient se condenser dans les parties froides sous forme d'une véritable pluie 

 de globules d'une excessive linesse. Dans une de ces expériences, en chauf- 

 fant 4 minutes avec un courant de 5oo ampères sous 1 10 volts, nous avons 

 distdlé i7« de métal. Dans la partie condensée, au milieu d'un grand 

 nombre de sphérules métalliques, on rencontre quelques petits cristaux 

 d'or. Le lingot, examiné avec soin après l'expérience, était encore recou- 

 vert de ce voile noir de graphite dont nous avons parlé précédemment. 



Nous pouvons conclure de nos expériences que l'or est plus difficilement 

 volatil que le cuivre. En chauffant, en etfet, dans les mêmes conditions, 

 ces deux métaux, on voit se produire Fébullition dans un temps beaucoup 



('j Maiigoitet, Recherches sur les sulfures, sêléniures et t.ellurnres inélalUques 

 {Ann. Ecole Normale, 1^ série, t. VllI, 1879, p. 247). ' 



C) LiVERSlDGE, On the origin of rnoss gold {/{. Society of rs . S. Walcs, 6 sep- 

 tembre 1893 ). 



{^ ) DiriE, Sur la cristallisation de l'or {Co/;iptes rendus, t. CXXXI, 1900, p. i43). 



